AN:o24) Ausdehungskoefficient von Zinn- und Blei-Legierungen. 11 



Teil durch die Konstitution der Legierung als eine vermut- 

 liche Mischung oder Lösung aus chemischen Verbindungen 

 zwischen Sn und Pb erklärt werden känn, mag dahingestellt 

 bleiben. 



5. Die sog. berechneten Werte in den Tabellen III und 

 V wurden unter Zugrundelegung der auf die Volumver- 

 hältnisse gebauten Mischungsformel 



(9) a= -J^— a + _?!l_a s 



ermittelt. Aus der Tabelle III ersehen wir, dass die Abwei- 

 chungen ganz beträchtlich und ausserdem alle einseitig sind, 

 indem die Ausdehnungskoefficienten der Sn-Pb Legie- 

 rungenin derWirklichkeit kleiner als die nach der Mischungs- 

 formel berechneten Werte sind. Dies stimmt zwar wenig 

 mit Matthiessens (Tabelle V) beiden einzelnen Be- 

 stimmungen iiberein, nach welchen der Ausdehnungskoeffi- 

 cient fur Sn A Pb nur wenig kleiner als der berechnete Wert 

 und der Ausdehnungskoefficient fur SnPb i dagegen grösser 

 als der berechnete Wert und sogar grösser als der Aus- 

 dehnungskoefficient fiir Blei ist. Aber auch bei M a t - 

 t h i e s s e n kommen grössere Abweichungen zwischen beo- 

 bachteten und berechneten Werten als die wahrscheinlichen 

 Fehler der ersteren vor. 



Obgleich wir die fiir geschmolzene Legierungen gefun- 

 denen Werte von Vicentini & Omode i, welche mit 

 unseren Werten nicht direkt vergleichbar sind, hier nicht 

 angefiihrt haben, mag jedoch bemerkt werden, dass der 

 Einfluss der Zusammensetzung der Legierung auf den Aus- 

 dehnungskoefficienten bei ihren und unseren Versuchen 

 grosse Ähnlichkeit aufweist. Auch kommen bei ihnen bei 

 den kleineren Bleimengen nur Werte des Ausdehnungs- 

 koefficienten vor, die kleiner als der Ausdehnungskoefficient 

 fiir Sn sind; das Minimum liegt ungefähr bei 90% Sn. Bei 

 ungefähr gleichen Mengen Sn und Pb ist die Abnahme 

 des Ausdehnungskoefficienten mit wachsendem Zinngehalt 



